( 210 ) 



de ces lames doit polariser sous l'iQcicleucc perpendiculaire. Les li- 

 miles de la polarisation , calculées d'après ce résultat pour les lames 

 de cliaux sulCatéc , et exprimée en millimètres, sont les suivantes: 



Epaisseur à laquelle la polarisation 



n'est pas encore sensible Oj^^ooagSjS répondant au très-noir 



de Kevvlon. 



Epaissseur à laquelle la lame pola- 

 rise toute la lumière incidente. . . Oj^-^oSii j^ blanc du i". ordre. 



Epaisseur à laquelle la lame cesse 



de donner des couleurs 0,™'"45i73 mélange de tous les 



anneaux. 



On voit que l'on ne peut pas dire que l'action de ces lames s'affaiblit 

 à mesure quelles deviennent plus minces puisqu'à une épaisseur de 7I- 

 de millimètre , elles polarisent toute la lumière incidente , tandis qu'à 

 ■une épaisseur de —- elles n'en polarisent qu'une partie. Dans le pre- 

 mier cas , on a O = o. Si l'on place la section principale du rhom- 

 boïde dans le plan de polarisation du rayon , et que l'on tourne l'axe 

 de la lame dans l'azimuth de 45°, on aura a. = o i= 45° , alors les for- 

 mules donnent Fo =z o ; F, — E , c'est-à-dire, que l'image ordi- 

 naire observée à travers le rhomboïde est tout-à fait nulle, et que 

 l'image extraordinaire contient toute la lumière transmise. Ainsi, lorsque 

 l'axe de la lame est placé dans l'azimuth de 45", le faisceau quelle 

 polarise a ses axes de polarisation tournés dans l'azimuth de 90. On 

 verra plus loin que ce résultat est général : quelque soit l'azimuth i, la 

 polarisation opérée par la lame se fait dans l'azimuth 2i , et voilà 

 pourquoi la séparation des deux teintes observées à travers le rhomboïde 

 est la plus complelte daus la position « = o ^ = 45'*. 



Les mêmes lois et les mêmes formules s'appliquent également aux 

 lames de mica et aux lames de cristal déroche, taillées parallèlement 

 à l'axe des aiguilles ; mais la superposition imparfaite des lames de mica 

 produit plus de différence entre les épaisseurs des lames qui polarisent 

 la même teinte lorsqu'elles sont tirées de cristaux différens. 11 y a même 

 des lames de mica qui n'ont point du tout de sections principales. Le 

 cristal de roche présente aussiquelquefoisdesvariationsd'épaisseur analogues 

 d'un cristal à un autres mais les rapports des épaisseurs avec les teintes 

 se soutiennent toujours et se vérifient dans un même morceau homo- 

 gène lorsqu'on le résout en ses diverses parties. Quand les aiguilles sont 

 bien régulièrement cristallisées , les épaisseurs des lames qui polarisent 

 la même teinte sont exactement ou à fort peu près les mêmes pour 

 le cristal de roche et la chaux sulfatée bien pure : du moins cela a ea 

 lieu ainsi dans les morceaux réguliers de ces deux substances que 

 M. Biot a comparés. 



Tom. m N°. 04. 6«. Année. 28 



